Pf aff: Versuche die absolute Härte der Mineralien zu bestimmen. 
63 
seitigt werden konnte. Die Tiefe des Streifens berechnete 
sich darnach, das specifische Gewicht des Talkes zu 2,75 
angenommen, für 1000 Hin- und Hergänge zu 6,40 mm. 
2. Gyps. 
a) Parallel dem II. Bruch auf der Fache des I. Bruches. 
Flächeninhalt des gehob. St. 64 qmm. Zahl der Hin- und 
Hergänge vor der Verschiebung 20. Gewichtsverlust 19 mgr. 
Tiefe des gehob. Streifens auf 1000 Gänge berechnet 6,40. 
b) Gyps parallel dem III. Bruch. Flächeninhalt des ge- 
hobelten Sreifens 70, Zahl der Hobelgänge 10, Gewichts- 
verlust 8. Spec. Gewicht 2,31. 
Tiefe auf 1000 Gänge berechnet 4,94. 
3. Kalkspat h. 
a) Rhomboederfläche parallel der kurzen Diagonale. 
Flächeninhalt des gehob. Streifens 80, Zahl der Gänge 25, 
Gewichtsverlust 7 mgr. Spec. Gewicht 2,72. 
Tiefe auf 1000 Gänge berechnet 1,28. 
b) Rhomboederfläche || der Querdiagonale. Flächeninhalt 
und Zahl der Gänge wie bei a). Gewichtsverlust 12,5 mgr. 
Tiefe auf 1000 Gänge berechnet 2,30. 
c) Auf der I. Säulenfläche : horizontal (parallel Achse a). 
Flächeninhalt des gehob. Streifens 70, Zahl der Gänge 25. 
Gewichtsverlust 2 s /4 mgr. 
Tiefe auf 1000 Gänge berechnet 0,57 mm. 
d) I. Säulenfläche: senkrecht (parallel der Hauptachse c). 
Flächeninhalt des Streifens 75, Zahl der Gänge 25. Gewichts- 
verlust nur l j 2 mm vollkommen übereinstimmend bei mehreren 
Versuchen. 
Tiefe auf 1000 Gänge berechnet 0,10 mm. 
e) Gerade Endfläche parallel der Linie , welche die 
Spaltungsrichtung auf der Endfläche bildete. Flächeninhalt 
